( ii55 ) 



en abondance au moment de la formation du verre; ces bulles persistent 

 dans la masse vitreuse, lors même que les réactions chimiques paraissent 

 accomplies. 



» La nature de ces gaz, qui donnent au verre à glace un défaut connu 

 sous le nom de point, n'a pas été jusqu'à présent déterminée avec exac- 

 titude; on ignore même quelles sont les actions mutuelles qui proiluisent, 

 à la fin de l'opération, ce dégagement de gaz qui altère d'une manière si 

 fâcheuse la qualité du verre. Il résulte, d'observations que je poursuis de- 

 puis longtemps sur la production du verre, que le poinl est dû à l'action 

 des corps réducteurs sur le sulfate de soude qui se trouve en excès dans le 

 verre. 



» L'action de la silice sur un mélange de sulfate de soude et de 

 charbon peut être représentée par les formules suivantes : 



SiO'H- SO%NaO-i-C =SiO',NaO+ CO -f- 80% 

 SiO'* + SO%NaO -t- C ---= SiO% NaO -^3CO + S; 



mais on peut expliquer d'une autre façon le phénomène de la vitrification 

 et admettre qu'une partie de la soude du verre provient de la réaction du 

 sulfate de soude sur le sulfure de sodiuui en présence de la silice. 



» Aussi, depuis plusieurs années, dans mon Cours de l'École Polytech- 

 nique, j'ajoute les formules suivantes à celles qui représentent la forma- 

 tion du verre : 



S0% NaO + C = 4G0 + SNa, 



SNa + SO%NaO -f- SiO' =. SiO», 2NaOHhSO^+ S. 



» Je me suis assuré de la réalité de cette dernière action, en opérant 

 synthétiquement et en produisant du silicate de soude par la calcination 

 d'un mélange de sulfure de sodium, de sulfate de soude et de silice; j'ai 

 même reconnu, en recueillant les produits volatils, que, dans ce cas, le 

 soufre et l'acide sulfureux se dégagent suivant les proportions exprimées 

 par la formule. 



» Cette action d'un sulfure sur le sulfate de soude, en présence de la 

 silice, n'est pas particulière aux sulfures alcalins; elle s'étend à d'autres 

 sulfures et surtout aux sulfures alcalino-terreux. J'ai pu, en effet, fabriquer 

 très-facilement du verre, en fond;inl, dans un creuset, un mélange de sul- 

 fate de soude, de silice et de marc de soude : on sait que ce dernier corps 

 est formé principalement par du sulfure de calcium. La réaction suivante 



